UEBER VERBINDUNGEK D. SILICIUMS MT WASSERSTOFF U. SAUERSTOFF. 69 



Luft zerfallt es nach und nach zu einer Masse von, wie Grai)hit aiisse- 

 henden metallglanzenden Blattcrn. Rasclicr, schon nach wenigcn Stun- 

 den, gescliieht diess in Wasser unter niclit selir starker, aber lange an- 

 haltender WasserstofFgas-Entwickelung. Das Wasser wird dabei alka- 

 lisch und enthalt dann Natron, Kalkhydrat und etwas Chlorcalcium. 

 Nach diesem Zerfallen hat die Substanz an Gewicht zugenommcn und 

 gibt bei der Analyse einen betrachtliclien Verlust, herruhrend von Saucr- 

 stofF, den nebst Wasser ein Theil des Calciums und Siliciums aufgenom- 

 men hat, welche oxydirte Verbindung durch Wasser nicht vollstandic: 

 ausgezogen wird. 



» 



Yon Salpetersiiui-e , selbst von rauchender, wird das Kicselcalcium 

 nicht angegriiFen, was nach der Beobachtung von Bun sen, dass dn'^ 

 Calcium in Salpetersaure unrerandert bleibt, vorauszusehen war. Aus 



J-l 



dem in Wasser zerfallenen und ausgewaschenen dagegen zieht Salpeter- 

 saure Kalk aus , ohne dass aber die Blatter ihren Glanz verlieren. Wer- 

 den sie dann wieder ausgewaschen und getrocknet, so entwickeln sie beim 

 Erhitzen in einem Rohr WasserstofFgas , zum Beweis, dass sie die unten 

 zu beschreibende oxydirte Silicium verbindung enthalten. 



Am merkwiirdigsten ist das Verhalten des Kieselcalciums zu Chlor- 

 wasserstoffsaure ; es wird dadurch , wie weiter unten naher angegeben 

 ist, unter heftiger Wasserstoff-Entwickelung in eine orangegelbe Sub- 

 stanz verwandelt. Aehnlich wirken verdilnnte Schwefelsaure und selbst 

 Essigsaure. Am heftigsten wirkt Flusssaure darauf, mit der ebenfaUs 

 die 'gelbe Substanz entsteht, die aber dann bald weiss wird und ver- 

 scbwindet. In Wasserdampf zum Gliihen erhitzt, bleibt es unverandert 



Wie schon aus den obigen Angaben hervorgeht, entbiilt das Kiesel- 

 calcium ausser den Hauptbestandtheilen noch Natrium; es enthalt aber 

 stets auch Silicium frei beigemengt, welches ofFenbar die Eigenschaft hat, 

 sich in der schmelzenden Masse, gleich wie in Aluminium und Zink, 

 aufzulosen und beim Erstarren wieder auszukrystallisiren, Es enthalt 

 ausserdem Aluminium, Magnesium und Eisen, wenn die zur Darstellung 

 angewandten Materialien nicht rein war en. Die Menge dieser fremden 

 Bestandtheile konnen sehr variirend sein, wie die folgenden Analysen zei- 



